364 



bar, wenn sie mit kohlensaurem Alkali bei Anwesenheit von Stickstoff 

 geglüht würde. Dass ferner das Kohlenoxydgas nicht das Stahlbil- 

 dende Agens sein könne, lehrt der Chenot'sche Process, bei welchem 

 Eisenschwamm sehr lange Zeit bei Rothgluht mit Kohlenoxyd zusam- 

 men sei, und doch seien die ausgeschweissten Barren kein Stahl, son- 

 dern Stabeisen. Margueritte veröffentlichte demnächst seine analyti- 

 schen Resultate, und daraus ergiebt sich, dass in derThat das Eisen 

 aus Kohlenoxydgas Kohle aufnehme, dass aber die Menge desselben 

 nach der Beschaffenheit des Eisens und der Temperatur sehr wech- 

 selnd sei, so dass bei sehr dichtem Eisen und hoher Temperatur we- 

 nig Kohlenstoff 0,5 — 0,7 prc, bei feiner Vertheilang und die helle 

 Kirschrothglut nicht übersteigender Temperatur — 6,6 prc. Kohlen- 

 stoff aufgenommen werden. Dass schon benutzte Kohle nicht mehr zum 

 Cementiren brauchbar sei, leitet Margueritte davon ab, dass dieselbe, 

 wie Dumas nachgewiesen hat, durch das Glühen zu dicht geworden 

 sei. Beim Processe Chenot's sei das Eisen entweder nicht lange ge- 

 nug mit Kohlenoxyd in Berührung, oder der aufgenommene Kohlen- 

 stoff werde beim Ausschweisen wieder verbrannt. Caron erwiedertauf 

 den Einwurf M. von dem zu dicht werden der Kohle, dass man am 

 liebsten Eichenkohle, also die dichteste, wähle. Extrahire man ferner 

 die Kohle vor dem Gebrauch mit Säure und wende sie dann getrocknet 

 an, so habe sie gar keine Wirkung; mische man sie aber wieder mit 

 Alkali, oder lasse beim Cementiren Stickstoff oder Ammoniakgas zu- 

 treten, so bewirke sie schnelle und gründliche Cementation. Percy 

 stellte folgenden Versuch an: zwei Stabeisenlamellen wurden in ein 

 schwer schmelzbares Glasrohr gebracht, beide durch Asbest von ein* 

 ander getrennt; die eine war in schwach roth geglühte Zuckerkohhle 

 eingelegt, die andere nicht. Zum Zwecke der Cementation wurde 

 Wasserstoff durch die glühende Röhre geleitet. Beide Lamellen wa- 

 ren cementirt, jedoch die von der Kohle umgebene mehr. War die 

 Zuckerkohle vorher zu stark erhitzt, so trat keine Cementation ein. 

 Caron konnte mit reinem Gasretorten- Graphit ebenfalls keinen Stahl 

 erzeugen, dagegen wohl bei Zusatz von 10 prc. Pottasche. Jullien er- 

 hielt mit natürlichem Graphit allerdings Stahl. Cailletet gibt ein neues 

 Verfahren zur Cementirung. Er glühte in einem vollkommen ver- 

 schlossenen Gusseisengefäss Eisenstäbe, welche in Drehspäne von 

 grauem Roheisen eingelegt waren. Nach 24 Stunden waren die Stäbe 

 cementirt und zeigten nach dem Schmieden ein vortreffliches Korn. 

 Die Kohlenstoffaufnahme betrug 0,48 prc. Die Theile der Stäbe, 

 welche nicht mit den Drehspänen in Berührung gewesen waren, fan- 

 den sich nicht cementirt. — (Journ. f. Chem. 95, 295.) 



M. D elafontaine, zur Kenntniss der Cerit- und 

 Gadolinitmetalle. — Verf. stellte es sich zur Aufgabe von 

 Neuem die Existenz des Erbins und Ferbins zu beweisen. Nachdem 

 die Yttererden von Kalk, Mangan, Beryll, Cerium ect. befreit waren, 

 wurde zur Trennung der 3 Erden die fractionirte Fällung mit 2 fach 

 oxalsaurem Kali benutzt; zu dem Zwecke wurde die Yttercrde in Sal- 



